vi 
= BR e 
Secondo tale interpretazione il diagramma di equilibrio delle 
leghe di Sn-Pb allo stato solido sarebbe semplicemente un caso 
particolare della forma preveduta dal tipo V del Roozeboom, e 
sarebbe limitato, dalla parte del piombo, dalla linea AC della fi- 
gura, cioè da una linea che parte dal punto di saturazione A ed 
indica che la solubilità dello stagno nel piombo solido decresce 
colla temperatura. 
I fatti osservati, si possono in base a questa ipotesi spiegare 
così: i 
Supponiamo di avere una lega X di concentrazione A la 
quale, come sappiamo, si solidifica in una miscela omogenea di cri- 
stalli misti, di concentrazione A, saturi a 1829,5: questa lega, raf- 
freddata al di sotto di detta temperatura, dovrebbe abbandonare 
subito dello stagno, ma lo trattiene, diventando soprassatura, fino 
ad una temperatura limite di soprassaturazione che nel nostro caso 
sarebbe la temperatura di 150° circa. A questa temperatura dovrà 
la lega separare la quantità di stagno, rappresentata dalla distanza 
NI, necessaria a portare la sua concentrazione sulla linea di sa- 
turazione AC, e tale separazione verrà accompagnata da uno svi- 
luppo di calore avente il massimo a detta temperatura. 
Il fenomeno sarebbe adunque identico a quello ben noto 
che avviene nelle soluzioni saline raffreddate, le. quali oltrepas- 
sano il punto di saturazione fino ad una temperatura alla quale, 
cessando la soprassaturazione, il sale in eccesso si separa con svi- 
luppo repentino di calore. i 
Tutte le leghe aventi concentrazioni in stagno superiori alla 
X constano, appena solidificate, di stagno puro e di cristalli misti 
di concentrazione A. Avendo questi cristalli la stessa concentra- 
zione di quelli della lega X, avranno di comune con quelli il 
punto di saturazione ed il limite di soprassaturazione, quindi, 
per tutte le leghe fra la concentrazione A e lo stagno puro, il 
massimo di trasformazione avverrà alla stessa temperatura di 150°; 
però il calore sviluppato andrà scemando di mano in mano che 
aumenta la quantità di stagno, poichè diminuisce la quantità di 
cristalli misti che il piombo presente può formare e che parteci- 
pano alla reazione termica. 
Finalmente una lega Y, di concentrazione inferiore alla X, 
non diventerebbe satura, secondo il diagramma da me proposto, 
che al punto Y,, corrispondente ad una temperatura la quale sarà evi- 
dentemente tanto più bassa quanto più debole sarà la concentrazione; 
ma, avvenendo anche per questa lega la soprassaturazione, lo 
